Curse 
e la solidificazione. Generalmente i fili raffreddati rapidamente, come pure, benchè 
meno nettamente le sbarrette, sono molto fragili. Qualche volta osservai nei fili ri- 
scaldati quasi a fusione poi raffreddati nell’etere, una fragilità estrema. 
17. Vedendo dal complesso delle molte misure fatte, che in nessun caso la re- 
sistenza del bismuto aveva i valori assegnati da Matthiessen e von Bose, cominciai 
a dubitare che la causa della divergenza di risultati risiedesse, non già nel modo 
di preparazione del pezzo, ma dalla composizione chimica del medesimo. 
Feci dunque analizzare (') il bismuto sedicente puro, fino allora adoperato, e 
si trovò che conteneva 1’1,18 per cento d’arsenico e tracce di stagno, indubitate 
ma troppo scarse per essere dosate. 
Liberato dai due corpi estranei, il busmuto puro che rimase fu da me speri- 
mentato nella solita maniera, dopo averne fatto delle sbarrtine col metodo b). 
Nella tabella XXII ho riprodotto i risultati avuti con una di tali sbarrettine; 
non avendone misurate le dimensioni, ho notato solo le resistenze misurate e non 
le resistenze specifiche. Nella tab. XXIII invece sono inscritti i valori della resi- 
stenza specifica alle varie temperature, d’un’ altra sbarretta. 
XXII. XXIII. 
É r i 7 U ) 
18° 0, 0281 239,9 0, 0507 0° 15 IE) 
82,5 287 241 519 17,5 196 
54,7 303 246,6 530 37,4 277 
82 922 251 541 71,5 425 
106 339 256,5 552 120 638 
123859 360 263,9 558 155, 6 833 
150 881 266 558 197,6 2, 151 
1974 413 227,5 388 
201 449 252 633 
213,8 469 259, 5 691 
222,5 482 263, 6 135 
265, 5 679 
Coi numeri della tabella XXIII si è costruita la curva A della tavola III Sia 
dalla forma di questa curva, sia dal confronto dei valori di d con quelli avuti da 
Matthiessen e von Bose (art. 9), costruiti nella stessa tavola con piccole croci, si 
vede chiaramente come i risultati da me ottenuti col bismuto purificato, concordino 
con quelli dei due fisici tedeschi. 
Avendo più volte tentato di temprare il bismuto puro, e cioè riscaldarlo fino a 
fusione o quasi, poi raffreddarlo rapidamente, non ottenni mai in modo sicuro nessun 
sensibile cambiamento nè nelle sue proprietà fisiche, nè nella sua resistenza. 
(') Dal dott. G. Spica. 
SL 
iS 
